( i4 ) 



dans une dissolution tendue de protonitrate de mercure les pices dcapes 

 destine'es tre dores au mercure. On conoit, en effet, qu'il devient, parce 

 moyen, plus facile d'appliquer l'or sur les pices. M. Elkington, dans son 

 brevet , a conseill le mme moyen dans la dorure au tremp pour donner le 

 mat aprs dcapage pralable dans les acides; mais il se borne seulement 

 une seule immersion et un lavage avant de plonger dans un bain bouillant 

 d'or ; il ne peut qu'amalgamer imparfaitement la surface du cuivre, en raison 

 du peu de dure de l'immersion. 



Voici de quelle manire j'amalgame les pices , pour avoir les meil- 

 leurs effets de dorure , sous le rapport de la dure et de la solidit. 

 Quand les objets ont t simplement immergs dans la solution de pro- 

 tonitrate de mercure, et lavs grande eau, on les frotte avec de la peau pour 

 bien tendre le mercure, et on recommence les immersions jusqu' ce que ce 

 mtal soit galement rparti sur la surface. Si l'on se borne tendre lg- 

 rement sans frotter, la surface reste terne; si ou la brosse, elle prend un 

 aspect brillant. Les pices tant ainsi prpares, si on les plonge dans le bain de 

 cyanure d'or et de potasse une temprature de 2 5 3o degrs et faisant fonc- 

 tionner l'appareil simple courant constant, en moins d'un quart d'heure les 

 objets sont dors, ou mats, ou brillants, mais d'un mat comparable jusqu' un 

 certain point au mat de pendule, qualit difficile obtenir avec le procd 

 en usage. Si l'on veut donner la dorure lectro-chimique de la valeur, il faut 

 employer concurremment les deux mthodes , et prendre le mercure pour 

 intermdiaire , mais non pas en aussi grande quantit que dans la dorure au 

 mercure. La temprature de la mise en couleur suffit pour chasser le mercure , 

 de sorte que l'on runit les avantages de la combinaison de l'or avec le cuivre, 

 et dune paisseur d'or presque illimite. 



11 est facile d'expliquer comment la dorure lectro-chimique sur cuivre , 

 quand la couche est trs-mince, finit par s'altrer au contact de l'air humide. 

 On voit alors, et l, des petits points d'hydrate de cuivre; effet que l'on 

 observe galement dans la dorure au tremp, qui ne dpose qu'une couche 

 d or trs-mince. Si l'on met en digestion une pice ainsi dore par l'un des deux 

 procds, dans de l'acide nitrique tendu, afin d'viter une action tumultueuse, 

 le cuivre est dissous peu peu, et il reste un rseau comme une gaze ; les objets 

 sont donc recouverts d'un semblable rseau , et si on les laisse dans un lieu 

 humide, ils doivent tre attaqus avecle temps, de mme qu'ils font t par 

 l'acide nitrique tendu. 



>' L'effet mme doit tre beaucoup plus rapide que si le cuivre tait seul, 

 la surface tant couverte partout de couples voltaques , or et cuivre, dont lac- 



